( logo ) 



» L'appareil étant fermé, on le porte dans un feu de bois très vif, où il 

 est chauffé vingt-cinq minutes. La chaleur dégagée par la réaction est 

 assez intense pour porter le bloc de fer au rouge-cerise en quelques in- 

 stan ts. Après refroidissement, le cylindre a été ouvert et la matière pulvé- 

 rulente qu'il contenait a d'abord été traitée par l'alcool à 96°, pour enlever 

 l'excès de sodium, puis lavée rapidement à l'eau bouillie froide, enfin épuisée 

 par l'alcool et ensuite par l'éther. 



» Prépara/ion de l'uranium au four électrique. — Nous avons indiqué, 

 dans une Note précédente sur le carbure d'uranium, comment devait être 

 purifié l'oxyde d'uranium que l'industrie nous fournit. L'uranium, étant 

 amené à l'état d'oxyde vert et répondant sensiblement à la formule U'O*, 

 est mélangé intimement à du charbon de sucre en poudre fine dans les 

 proportions suivantes : 



Oxyde d'uranium Soo?' 



Charbon de sucre 4os'' 



» On place, dans un creuset de charbon, environ SooS"^ de ce mélange, 

 et l'on chauffe, dans notre four électrique, sept à huit minutes avec un cou- 

 rant de 800 ampères et de 45 volts. On obtient un lingot fondu de 35o*''' 

 environ. Le métal, préparé dans ces conditions, si la chauffe a été bien con- 

 duite, ne renferme que très peu de carbone et même n'en contient plus 

 trace. Par contre, on peut y rencontrer une petite quantité d'oxyde qui 

 fournit alors un métal brûlé dont les propriétés physiques sont notablement 

 modifiées. Si la durée de la chauffe est trop longue, le métal se carbure 

 avec facilité et l'on obtient une fonte, puis le carbure cristallisé C'Ur-. 

 Pour éviter l'action de l'azote, il est mieux de faire ces expériences dans 

 un tube de charbon fermé à une extrémité en prenant le dispositif que j'ai 

 indiqué précédemment. 



» JJ/înage de l'uranium à la forge. — Lorsque l'on a préparé un uranium 

 contenant 0,1 à o,5 de carbone par le procédé précédent, on peut affiner 

 la surface extérieure des fragments en les chauffant à la forge pendant 

 plusieurs heures dans une brasque d'oxyde vert d'uranium. Pour réaliser 

 cette expérience, il faut avoir soin de disposer le creuset, qui contient 

 l'oxyde d'uranium et le métal, au milieu d'un autre creuset rempli d'une 

 brasque titanifère, finement [lulvérisée; l'oubli de cette précaution pro- 

 duirait un métal de couleur jaune recouvert d'azoture. 



» Préparation de l'uranium métallique par électrolyse. — Le chlorure 

 double d'uranium et de sodium que nous avons décrit précédemment 



